— 439 — 



landò il miscuglio di SbCls ed SbCls così ottenuto con dell' antimonio in 

 polvere. Il tricloruro purificato per ripetuta distillazione in corrente di CO2 

 si presenta in massa cristallina iiicolora igroscopica fondente a 72°, punto 

 di fusione concordante a quello trovato da Capitaine (J. prakt. Chem. 18, 

 1839, 449; J. Pharm. 25, 1839, 516) e un po' inferiore a quello dato da 

 Kopp, 73°,2 (Ann., 95, 1855, 348). 



Il tribrorauro di antimonio fu ottenuto aggiungendo alla soluzione di 

 una quantità calcolata di bromo in solfuro di carbonio, a piccole porzioni e 

 raffreddando dell'antimonio finemente polverizzato, in piccolo eccesso fino a 

 scomparsa della colorazione rossa. Evaporata la soluzione, il tribromuro venne 

 purificato in correnti di CO2 (Cooke, Proc. Am. Acad., 13, 52 e 85; J. B., 

 1877, 284; Ber., 13, 1880, 951). 



Il punto di fusione coincide con quello trovato da Cooke, cioè 93°, 

 Mac Ivor (Chem. N. 29, 179) e Kopp (Ann., 95, 1855, 352) lo trovarono 

 corrispondente a 90°. 



Il trijoduro d'antimonio venne preparato analogamente al tribromuro ag- 

 giungendo ad una soluzione di iodio in solfuro di carbonio, mantenuta a leg- 

 gera ebollizione, dell'antimonio polverizzato fino a scomparsa della colora- 

 zione violetta, e cristallizzando dal solfuro di carbonio il trijoduro formatosi 

 (Mckels, J. Pharm. [3] 41, 147). 11 suo punto di fusione è a 165°, Cooke 

 "e Mac Ivor lo dànno rispettivamente a 167° e 164°,4; Quercigh lo trovò 

 pure a 165° (Rendic. Accad. Lincei XXI, 1°, 791). 



Quantità complessive di circa 8 gr. di miscela vennero posti accurata- 

 mente a fusione completa in comuni provette di vetro, poste in bagno di 

 sabbia, in modo che questa formasse tutto all' intorno uuo strato di cm. 0,5 

 di spessore. Durante il raffreddamento furono fatte di 10 in 10 secondi le 

 letture delle temperature, misurate con un termometro a mercurio esattamente 

 controllato e diviso in mezzi gradi. 



Sistema Sb CI3 — Sb Brg . 



Le miscele appartenenti a questo sistema presentano tutte un intervallo 

 di cristallizzazione non molto ampio. Le temperature di cristallizzazione ini- 

 ziale variano col variare delle concentrazioni da quelle dei componenti puri 

 a quella di 54°. Tutte subiscono delle soprafusioni considerevoli che rag- 

 giungono i 20°, la semina di cristallini serve ottimamente ad evitare il 

 fenomeno. 



Le masse solidificate si presentano cristalline, d'aspetto omogeneo, in- 

 colore, deliquescenti ed alterabili all'aria. La tabella I riassume i dati che 

 si riferiscono a questo sistema e la fig. 1 ne rappresenta il diagramma tem- 

 peratura-concentrazione. 



Come si vede, il cloruro ed il bromuro di antimonio formano una serie 

 ininterrotta di cristalli misti, con un minimo alla concentrazione di circa 



